MINERAUX. INTRODUCTION. 



d'alcali fixe. 4 Elle est infmiinent meilleure, plus 

 liante, et plus forte que 1'autre chaux, et tous les ou- 

 vriers n'en emploicnt qu'environ les deux tiers de 1'au- 

 tre, et assurent que le mortier est encore excellent. 

 5 Cette chauxne s'eteint a 1'air qu'apresun temps tres 

 long , tandis qu'il ne faut qu'un jour ou deux pour re- 

 duire la chaux vive commune en poudre a 1'air libre ; 

 celle-ci resiste a 1'impression de 1'air pendant un mois 

 ou cinq semaines. 6 Au lieu de se reduire en farine 

 on en poussiere sechecomme la chaux commune, elle 

 conserve son volume; et lorsqu'on la divise en 1'ecra- 

 sant, toute la masse paroit ductile et penetree d'une 

 humidite grasse et liante, qui ne peut provenir que de 

 1'humide de 1'air que la pierre a puissamrnent attire et 

 absorbe pendant les cinq semaines de temps employees 

 a son extinction. Au reste, la chaux que Ton tire com- 

 munement des fourneaux de forge a toutes ces memes 

 proprietes : ainsi la chaleur ohscure et lente produit 

 encore ici les memes effets que le feu le plus vif et le 

 plus violent. 



II sortit de cette demolition de 1'interieur du four- 

 neau deux cent trente-deux quartiers de pierres de 

 taille , tous calcines plus ou moins profondement; ces 

 quartiers avoient communement quatre pieds de lon- 

 gueur; la plupart etoient en chaux jusqu'a dix-huit 

 pouces, et les autres a deux pieds, et meme deux 

 pieds et demi; et cette portion calcinee se separoit 

 aisement du reste dela pierre, qui etoit saine et meme 

 plus dure que quand on 1'avoit posee pour batir le 

 fourneau. Cette observation m'engagea a faire les ex- 

 periences stiivantes. 



